SÉANCE DU lO JUILLET 1922. Io3 



Les plicnomènes se passent un peu différemment selon que Ton opère en 

 solution étendue (i à 2 pour 100 de caoutchouc) ou en solution concentrée 

 (10 pour 100 et plus de caoutchouc). 



i« Solutions étendues. - Si Ton chauiïe à une température supérieure 



à i2o« des solutions renfermant par exemple 2 pour 100 'de caoutchouc 



et I pour 100 de soufre, elles deviennent de plus en plus foncées et leur 



viscosité décroît jusqu'à devenir sensiblement égale à celle du solvant. 



On constate également que les solvants peuvent être rangés en deux 



groupes. 



i« Les uns (nitrobenzène, pétrole, phénétol, etc.) donnent des solutions 

 dans lesquelles, après quelques heures de chauffage, il se forme d'abord un 

 trouble, puis un précipité. 



2° Les autres (anihne, xylène, thymol, etc.) ne donnent aucune précipi- 

 tation, ou une précipitation insignifiante, même lorsque les solutions sont 

 maintenues plusieurs semaines à Tébullition. 



Les précipités obtenus dans les solvants du premier groupe se présentent 

 soit sous forme d'un caillot sans consistance, soit sous forme d'un dépôt 

 gélatineux adhérant aux parois du récipient. 



Séchés à température ordinaire ou à l'étuve, ces caillots se contractent 

 par évaporation du solvant en une masse compacte, dure, élastique, à cas- 

 sure noire brillante. 



Lavés au benzène, puis soumis à l'extraction acétonique, ces précipités 

 donnent après dessiccation une poudre brune, impalpable, dont les particules 

 ont un diamètre maximum de i à 2 microns. 



Cette poudre est insoluble dans les solvants habituels du caoutchouc dans 

 lesquels elle gonfle faiblement. 



Sa teneur en soufre « combiné » (') varie suivant les solvants et les con- 

 ditions de l'expérience, de i5 à 3o pour 100. 



La plus haute teneur que nous ayons observée était de 3i,5o pour 100 

 pour un précipité obtenu dans le phénétol. 



Ce précipité correspond à la composition centésimale C'"H''S' (chiflVe 

 de soufre calculé : 32 pour 100), et il peut être considéré comme le terme 

 ultime de la vulcanisation. 



Quant aux produits, à teneur en soufre moindre, que nous avons obtenus, 

 représentent-ils des combinaisons chimiques moins riches en soufre, ou bien 



(•) Sous ce nom, nous entendons le soufre non exlractible par l'acétone et sans 

 doute lié chimiquement au caoutchouc. 



